SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 2;7 



fuivant que celle-ci etoic plus ou moins abondante dans le magafin. 

 En y mettanc plus de rnineiai maigre que de la galuie , il fe confu- 

 moic beauroup de plonib. 



Ce premier grillage bn'iloit communemenr fix a fept jours, & s'il 

 etoit bien fait, on n'avoit befoin pour le fecond que de deux a trois 

 mefures de bois qu'on mertoit au-deffus du minerai apres avoir ecarte 

 celui qui n'etoit ^as aflez grille, & qu'on remetroit enfuice defTus le 

 bois , par ce moyen les minerals etoient paflTablement bien grilles a 

 peu de frais , & peu de travajl; mais fi le premier grillage avoit ete 

 manque , il falloit recommencer Toperation &: traiter le fcCond comme 

 Je premier. 



Autrefois on gtilloit les minerals trois fois , croyant d'augmentet 

 le produit en plomb , mais I'experience a prouve que la perre en eft 

 plus confiderable en le grjUanc trois fois , qu'en ne le grillant que 

 a'eux. Car quand le foutre a ece prefqu'entierement detruit , il ne fe 

 produit dans la fonte point du tout , ou tres-peu de matte ; le plomb 

 eft a decouvert dans le tourneau , & expofe au vent qui le calcine. 



La hauteur du fourneau pour la fonte de plomb eft la meme que 

 celle du fourneau de la fonte crue ; a la tuyere il a 3 pieds deux 

 pouces trois quarts de longueur, fur deux pieds dix pouces un tiers 

 de largeur. A quinze pouces Sc demi au-defl'us de la tuytre il y a 

 dans le mur une concavite de deux pieds fept pouces de long fur une 

 profondeur de trois pouces. La tuyere eft placee a quatorze pouces 

 deux tiers au-deffus de la cailTe, &a une inclinaifond'un ou deux pouces, 

 ou plus , pour que le vent puiffe agir davantage au-deffous & dans 

 la rigole, qui eft ici plus profonde que. dans la fonte crue ; fon Ibl 

 eft a vingt-deux pouces un tiers au-deffous de la tuyere, & il a 

 une pente de fix a fept pouces. 



La brafque(l) qu'on applique contre les patois du fourneau jufqu'a 

 la hauteur de la tiyere eft ici d'un demi-pouce plus epaiffe que celle 

 dans la fonte crue, & a au moins deux pouces d'epaiffeur. 



A chaque cote de la voute on place des pierres e'paiffes de deux 

 a trois pouces , qu'on appelle pierres d'atcachement. Elles fervent a 

 pouvoir mieux detacher avec les fers , & fortir les ctaffes qui s'atta- 

 chent dans le fourneau , & qui I'obftruenr. ' 



La compofition pour une fonte de fix jours , eft faite de 40 a yo 



quintaux de minerai maigre, de yo a 60 quintaux de galene, & de 



80 a 120 quintaux de mattes crues & d'enrichiiTement grillees a trois 



feux, dont on prend ordinairement moitie de Tune, & moitie del'autre. 



# 



(i) L'Auteura oublie de dire que la brafque dans ce travail eft compofee de trois 

 parties en volume de poy-Tiere de charbon , & d'une de terre graffe, par confequent 

 elle eft plus legere que dans la fonte crue. 



Tome XXXFU, Part. II, ij^o. OCTOBRE. Kk 



